1^8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et (les aciers el il a établi ainsi l'influence du silicium et des autres éléments 

 dans ces phénomènes complexes. 



En somme, on n'a commencé à mettre de l'ordre dans ces recherches 

 qu'après avoir entrepris, d'une |)art, l'étude de la fonte au carbone et au 

 silicium et, d'autre part, l'étude de l'acier. En 1897, dans des expériences 

 que nous a\ons poursuivies au moyen de noire four électrique ('), nous 

 avons fait remarquerqu'il fallait séparer nettementle phénoniènedu chan- 

 gement de volume dans la fonte et dans le fer. Ces remarques ont été faites 

 justement à propos de nos expériences sur la reproduction du diamant. 

 Nous rappellerons comment est conduite celte expérience. Lorsque nou^ 

 refroidissons brusquement un culot de fonte en fusion dans l'eau Iroide, il 

 se forme tout d'abord, à quelques degrés en dessous du point de solidi- 

 fication de la foule, c'est-à-dire vers 1000°, une couche solide qui, à cette 

 température, est malléable et épouse complètement la forme de la partie 

 liquide qui se trouve encore à l'intérieur. Il y a adhérence entre la fonte 

 liquide au milieu du culot et la couche extérieure déjà solidifiée. Le refroi- 

 dissement continuant, cette couche s éj)aissit tout en restant malléable tant 

 qu'elle esl au rouge. Mais, lorsque, par suite de l'augmentation du refroi- 

 dissement, cette couche solide devient sombre, elle perd sa malléabilité et 

 oppose, à la partie liquide qui reste encore à l'intérieur, une résistance 

 plus grande. Dès lors, l'enveloppe solide est constituée el la fonte, encore 

 liquide par son changement li'élat, augmente de volume et produit une 

 pression à l'intérieur du culot métallique. Eu somme, dans cette expérience, 

 toute la fonte est plongée dans l'eau et la croûte solide qui se forme con- 

 stitue la surface entière du lingot. 



Notre expérience de la fonte refroidie brusquement dans l'eau, dans 

 le plomb fondu ou dans la limaille de fer, esl doue tout à fait différente 

 d'une coulée de fonte ou d'acier dans un vase tle métal. Dans notre 

 manipulation, le phénomène de refroidissement de la fonte liquide dans 

 l'eau est un phénomène complexe. Nous estimons qu'il y a augmentation 

 de ])ression à rinlérieur du culot métallique et cela |)our trois raisons : 



1" Grâce à l'emmagasinement des gaz en solution dans la fonte qui, au 

 moment du passage de l'étal liquide à l'étal solide, se dégagent instantané- 

 ment; 



2° A cause de la contraction de la couche superficielle refroidie brus- 



rj 



H. MoisSA>, /,(.- four elcclriijue. [>■ Sot. Paris, Sleinheil, 



